分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：什么玉价格玉透明中间有荷花样花瓣,花瓣中间有几点彩色小点 
玉透明中间有荷样花瓣,花瓣中间有几点彩色小点
回答：玉的种类有很多，玉分为翡翠、和田玉、岫岩玉、独山玉等很多种，不同的玉有不同的鉴别方法。     下面为您介绍常见的玉的鉴别方法1、83玉的鉴别方法     83玉主要组成矿物为硬玉 （约 90%），次要矿物为透辉石（约10%），伴有透闪石化，结构为似斑状变晶结构，一般认为83玉为翡翠变种，属新山料。83玉绿色呈斑状、块状、条状分布，飘不鲜艳的灰蓝花 ；83玉水头一般都较好，多呈半透明，相对密度为3.25～ 3.31，折光率1.66，玻璃光泽，硬度略低于翡翠，紫外光下无荧光反映，分光镜下，在 437nm处出现一吸收谱线。83玉可以其色形特征，飘灰蓝花水头较好，敲击声发闷，不易碎裂等特征为鉴别标志。    83玉与翡翠B货的区别是，翡翠B货是经人为处理，结构已被破坏，结构松散；83玉结构完整，不松散。B货表面有微细沙眼，翠性模糊；83玉表面光洁，翠性明显。B货绿色飘浮，呈蜡状光泽，83玉飘灰蓝花，色实在，呈明亮的玻璃光泽。红外光谱分析，83玉的谱线与翡翠A货一致，不像B货出现异物吸收峰。要指出的是，市场上的83玉一般经过类似B货处理的方法处理，因此识别83玉是较困难的事。在业内，有人甚至称83玉就是 “B货”。2. 硬钠玉的鉴别方法    硬钠玉为硬玉-钠长石岩，是纯翡翠岩的围岩，呈构造角砾状，产于翡翠岩外带的镁质钠铁闪石集合体内。含钠长石成分高 （85% ～ 90%），含Cr大于 3.75%，而翡翠含 Cr一般不超过万分之几。硬钠玉多呈鲜绿、不透明或微透明，折光率低于翡翠，为 1.52～ 1.54，相对密度为2.46～ 3.15，小于翡翠。3. 水沫玉的鉴别方法    水沫玉又称水沫子，水沫子通透感好，一般呈蛋清地或玻璃地，常伴有蓝、绿色飘花，敲击之声清脆悦耳，主要矿物成分为低温钠长石，次要矿物为硬玉、绿帘石、阳起石、石英，故实际上是一种斜长石岩。主要致色矿物是按一定向排列的阳起石、绿帘石及蚀变绿泥石，水沫子折射率小于翡翠，为1.530～ 1.535，硬度为 6，相对密度 2.48～ 2.65，远远小于翡翠，拿在手中有明显的轻感。水沫子在腾冲、瑞丽市场很多，常用以充当中、高档翡翠。推荐阅读：水沫子和翡翠的区别。4. 不倒翁    不倒翁产于缅甸北边，迈立开江西岸靠近印度利多的地方，因当地名称音近 “不倒翁” 而得名。不倒翁一般呈斑斑点点的葱绿，在重量和手感上与翡翠相当，且有较好的温润感，硬度小于翡翠，在查尔斯滤色镜下变红色。据严陈年（1993）认为“不倒翁” 实际上就是绿色硅质岩，成分为 SiO2，具极细的圆形颗粒集合体或胶状体。5.软玉的鉴别方法    软玉是一种透闪石-阳起石系列矿物为主要组分的单矿物岩，一般呈特有的交织纤维变晶结构，有时还含有少量蛇纹石、透辉石和绿泥石等副矿物。软玉折射率和相对密度均小于翡翠，分别为 1.62和 2.95。查尔斯滤色镜下不变色，分光镜下绿区 509nm有一吸收线。软玉无雪片、苍蝇翅等翠性表现。翡翠一般不带黑点，有黑点时也呈圆形点状；而软玉却很少不带黑点，且形状多为不规则棱角形。假冒翡翠的软玉一般呈菠菜绿色，颜色呆滞，无祖母绿色调；翡翠有色形色根，软玉颜色均匀，无色形色根；翡翠底张多显灵气，而软玉质地匀润，光泽柔和，呈油脂-蜡状光泽。6. 独山玉的鉴别方法    南阳独山玉是一种黝帘石化斜长岩，是我国的一个古老品种。其颜色、质地、硬度和折光率与翡翠相似，相对密度小于翡翠，为 2.9，极易与翡翠混淆，它们的主要区别是，翡翠绿色纯正，独山玉颜色在水头足者中绿色多闪蓝色，在水头不足者中绿色多带黄色；若放入溴苯中，翡翠只见边缘不见整体，独山玉则清楚可见；独山玉难见雪片、苍蝇翅等翠性；由于密度不同，在二碘甲烷重液中，翡翠缓慢下沉，而独山玉则浮于液体表面。7. 岫玉的鉴别方法    岫玉是一种蛇纹石岩，产于辽宁岫岩，多呈微透明到半透明，与翡翠的主要区别是，在岫玉的绿色中带有一点灰色，为灰绿的邪色，颜色淡而均匀，无明显的色形色根；岫玉 中 分 布 有 不 均 匀 的 丝 絮，可 见 不 透 明 的 白 色“云朵”；岫玉断口较平坦，具沙性特征，而翡翠断口为暗渣参差状；岫玉硬度为 3.5～ 6，相对密度为 2.65，明显轻于翡翠，在二碘甲烷中浮于重液表面。8. 青海翠玉    青海翠玉的主要矿物成分是钙铝榴石，含有少量绿泥石、透辉石等。青海翠玉一般为白色及各种深浅不同、分布不均的绿色、黄绿色。呈微透明到半透明，常见黑色铬铁矿斑点，玻璃 -油脂光泽，断口不平坦，性脆。显微镜下呈粒状结构，硬度 6～ 6.5，折射率、相对密度均大于翡翠，分别为 1.734和 3.5。青海翠玉与翡翠的区别是，青海翠玉无明显翠性，且绿中闪黄，绿色团块与周围边界较清楚，显得呆板；查尔斯滤色镜下变微红至暗红色。9. 半透明祖母绿    祖母绿是一种绿柱石单晶体，折射率 1.56，分光镜下红、蓝、紫区有吸收线，其微透明或半透明品种，与翡翠非常相似，它们的鉴别特征是，祖母绿除具有与翡翠非常相近的色调外，其颜色均匀无色根；半透明祖母绿内含杂质絮状物较多；祖母绿无翠性，也没有翡翠所特有的纤维交织结构一般可见明显的几个不同方向的解理组相互交叉；祖母绿硬度大于翡翠，为 7.5～ 8，但性脆易碎；相对密度为 2.68～ 2.73，小于翡翠，故在二碘甲烷重液中浮于液面之上；某些祖母绿在查尔斯滤色镜下呈粉红色。10. 铬透辉石    铬透辉石是一种透辉石单晶体，与翡翠的主要矿物成分硬玉在矿物学上很相似，因而它们在外在形态、物理性质、化学性质上也非常相似，特别是由于其致色因素相似，故它们的色度参数相近，视觉效果基本相同。但由于翡翠是以硬玉为主要矿物组成的集合体；所以其透明度高者极少，而铬透辉石为矿物单晶体，因此一般颜色均匀，透明度高，无色形色根，无翠性。11. 乌兰翠    乌兰翠为一种含铬尖晶石夕卡岩，硬度为 6～ 6.5，相对密度 3.5，折光率 1.734，一般呈蓝绿到暗绿色，光泽暗淡，敲击声沉闷。12. 贡翠    贡翠是产于云南高黎贡山的一种绿色大理岩，透明或半透明，绿色均匀，比翡翠色淡，相对密度、硬度均小于翡翠，贡翠遇盐酸起泡。13. 贵翠    贵翠是一种产于贵州、云南、缅甸等地的绿色含高岭石的细粒石英岩，一般呈淡绿色，次为翠绿、葡萄绿，均带蓝色调，贵翠一般呈花斑状、带状、云雾状；粒度粗，常带砂眼，其折射率为 1.54，相对密度 2.65，硬度为 7。14. 绿玛瑙    绿玛瑙与翡翠的主要区别是，绿玛瑙绿中闪蓝，带邪色，颜色均匀，通体一色，无明显色形色根，绿玛瑙没有翠性的闪光，断口为半闪亮碴口，见壳状；绿玛瑙的相对密度为 2.65，明显轻于翡翠。15. 澳玉    澳玉是一种绿色玉髓，是含 0.5% ～ 1%氧化镍的微晶粒状石英集合体，较绿玛瑙更像翡翠，澳玉与翡翠的主要区别是，澳玉的鲜绿色中闪黄而透嫩，颜色均匀，质地细腻，是用肉眼见不到粒状结构的致密块状，玻璃光泽，无色形色根，无翠性表现；澳玉断口为参差状至平坦状，相对密度为 2.6左右，明显轻于翡翠。16. 东陵玉    东陵玉是产于印度的一种绿色含铬云母石英岩。粒状结构，颗粒较粗，明显的可看到宛如繁星般闪亮的绿色铬云母鳞片，微透明至半透明，玻璃光泽，铬云母片显丝绢光泽，相对密度 2.7～ 2.8，折光率近于 1.56，无翠性表现。17. 马来玉的鉴别方法    马来玉是一种染色石英岩，常被用于仿翡翠中的高绿品种。马来玉绿色深艳均匀，透明度好，硬度为 7，折光率 1.54，相对密度 2.7，明显小于翡翠，用 10倍放大镜观察，马来玉呈粒状结构，颜色呈网格状沉积于石英颗粒之间，无色根；查尔斯滤色镜下不变色或呈粉红色，分光镜下红区 660～ 680nm有吸收窄带。18. 玻璃     玻璃也常被用于翡翠的仿制材料，有一种绿色脱玻化玻璃，透明度极好，是专门用来仿翡翠的，这种玻璃内有树枝 状 雏 晶，折 射 率、相 对 密 度 均 小 于 翡 翠，分 别 为1.54和 2.64；放大镜下观察可见圆形或泪滴形气泡；偏光镜下多呈晶质体，但无翠性，分光镜下无翡翠的特征吸收谱；玻璃翡翠一般都是由模具倒出来的，所以戒面的面角圆滑，表面有因冷却收缩而形成的凹面。    此外，烧料或瓷等也常被用于假翡翠，它们的鉴别特征是，颜色虽绿却死板呆滞，虽透明却少晶莹；色形不自然，为搅拌状、均匀状或点状；无翠性特征；断口为亮碴贝壳状；内部常有明显气泡；硬度、相对密度均小于翡翠。